172 



Verbandlungen, 



m 



Jahres ausführlich beschrieb, in dem Momente aus dem Ofen entfernt, in wel- 

 chem die stärkste Chlorentwicklung stattfindet, so dass dasselbe gleichsam in 

 einer Atmosphäre von Chlorgas erkaltet. Es wird hiednrch, entsprechend 

 dem Vorschlage des Herrn Max Lill v. Lilienbach, die Zersetzung des 

 Chlorgoldes, welche bei höherer Temperatur stattfindet, vereitelt, und die 

 Möglichkeit geboten, das Gold und Silber mit unterschwefligsauren Salzen 

 zu extrahiren. Bei vielen Versuchen mit verschiedenen gokl- und silberhaltigen 

 Erzen fand ich, dass sich einige auf diese Weise ganz gut extrahiren lassen, 

 andere Erze hiuterliessen trotz aller angewandten Vorsicht bei der Extraction 

 mit unterschwefligsaurem Natron reiche Eückstände, Hessen sich hingegen mit 

 chlorhaltiger Kochsalzlösung sehr gut extrahiren. Einige Erze kamen mir un- 

 ter, welche beiden Extractions-Methoden hartnäckigen Widerstand leisteten. 



Beim Mahlen und Schlemmen der verschiedenen Erze lassen sich ebenso 

 auffallende Unterschiede beobachten. Ich schlemmte auf der Nassmühle gerö- 

 stete gold- und silberhaltige Erze von verschiedenen Fundorten mit einem 

 Gold- und Silberhalte von 0-OlJ— O'l Münzpfund per Centuer. Hiebei Hessen 

 einige Sorten einen an Gold und Silber sehr reichen Schlemmrückstand, in wel- 

 chem man das Gold in Flittern mit freiem Auge sehen konnte und welcher 

 30—80 Procent von dem aufgebrachten Golde enthielt. Bei anderen Erzsorten 

 war der Schlemmrückstand nicht reicher als das abgeschlemmte Erzpulver, ja 

 ßinmal erhielt ich sogar einen Eückstand, welcher ärmer war als der Durch- 

 schnittshalt des angewendeten Erzes. 



Es wurden zu den Versuchen verwendet : 



Vi 

 O 



Gattung 



Halt im Centner Erz 

 göld. Silber Gold 



Gehalt im l| 

 Müuzpfund 1 

 göld. Silber || 





M ü n z p f u n d 1 



1 



2 



3 



4 

 5 



6 



7 

 8 



Telki Bänya, Kiesschlicli 



r.öckstein, Quarzkies 



S Chemnitz, Milz vom Michaelstollen . 

 Adlatzen, Kupfer- und Eisenkies . . . 



Nagy Bänya, Kiesstufen 



Nagy Bauya, Kiesschlich 



Schemuitz, Sinopel vom ffichaelstollen 

 Böckstein, röscher Gemeinschlich . . . 



0-042 



105 



0050 



0-0133 



0-034 



0-017 



0-040 



0-040 



00120 

 00120 

 0-0166 

 0-0083 

 0-0015 

 0-0015 

 00230 

 0-0062 



0-285 

 0114 

 0-332 

 0-624 

 0-044 

 0-087 

 0-575 

 0-155 



Das Verhalten dieser Erze war folgendes : 



1 . Das mit Kochsalz geröstete Telki BänyaerErz hinterliess nach 

 dem Schlemmen einen Eückstand, in welchem man die Goldblättchen mit 

 freiem Auge sehen konnte Der Schlemmrückstand hatte einen Halt von bei- 

 nahe einem halben Münzpfund im Centner, und enthielt an 80 Procent von den 

 im Erze aufgebrachten edlen Metallen. 



2. Der Böcksteiner Quarzkies, mit Kochsalz geröstet und ge- 

 schlemmt, hinterHess einen Eückstand, in welchem Goldblättchen sichtbar wa- 

 ren; der Eückstand hatte einen Halt von O-o Münzpfund beinahe reinem Golde 

 im Centner, das ist an 30 Procent von dem in Arbeit genommenen Edelmetall. 



3. Schemnitzer Michael stollner Milz. Im Schlemmrückstande 

 Gold sichtbar ; derselbe enthielt o4rroceut von dem in Arbeit genommenen Golde. 



4 Adlatzen, Kupfer- und Eiseukies. Der Schlemmrückstand ent- 

 hielt im Centner nur wenig mehr als das ursprüngliche Erz und das Schlemm- 

 föin« ; es fand keine bemerkenswerthe Concentration statt. 



